TCVN6039-1:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6039-1:2015 (ISO 1183-1:2012) về Chất dẻo - Xác định khối lượng riêng của chất dẻo không xốp - Phần 1: Phương pháp ngâm, phương pháp picnomet lỏng và phương pháp chuẩn độ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6039-1:2015 ISO 1183-1:2012 CHẤT DẺO - XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA CHẤT DẺO KHÔNG XỐP - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP NGÂM, PHƯƠNG PHÁP PICNOMET LỎNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 1: I mmersion method, liquid pyknometer method and titration method L ờ i nói đầu TCVN 6039-1:2015 thay thế TCVN 6039-1:2008. TCVN 6039-1:2015 hoàn toàn tương đương ISO 1183-1:2012. TCVN 6039-1:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC61 Chất dẻo biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6039 (ISO 1183) Chất dẻo - X á c định khối lượng riêng của chất dẻo không xốp , gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN 6039-1:2015 (ISO 1183-1:2012) Phần 1: Phương ph á p ngâm, phương ph á p picnomet lỏng và phương ph á p chu ẩn độ. - TCVN 6039-2:2008 (ISO 1183-2:2004) Phần 2: Phương pháp cột gradient khối lượng riêng. - TCVN 6039-3:2008 (ISO 1183-3:1999) Phần 3: Phương pháp picnomet kh í . CH Ấ T DẺO - XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA CH Ấ T DẺO KHÔNG XỐP - PH Ầ N 1: PHƯƠNG PHÁP NGÂM, PHƯƠNG PH Á P PICNOMET LỎNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHU Ẩ N Đ Ộ Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 1: I mmersion method, liquid pyknometer method and titration method CẢNH BÁO Vi ệ c sử dụng ti ê u chuẩn này liên quan đ ế n các ch ấ t độc hạ i , các thao tác và thiết bị nguy hiểm. Ti ê u chuẩn này kh ô ng đề cập đến tất cả các v ấ n đề an toàn li ê n quan kh i sử dụng, nếu có. Tr ư ớc khi sử dụng, người s ử dụng t iê u chuẩn này phải có trách nhi ệ m thi ế t lập các biện pháp an toàn, sức khỏe ph ù hợp và xác định khả năng áp dụng mọi giới hạn quy định. 1 Phạm vi áp dụng Tiêu ch u ẩn này quy định ba phương pháp xác định khối lượng riêng của chất dẻo không xốp dạng đúc hoặc đùn đặc sít, dạng bột, vảy và hạt. - Ph ư ơng pháp A: Phương pháp ngâm , đối với chất dẻo rắn dạng đúc đặc sít (tr ừ dạng bột) . - Phương pháp B: Phương pháp picnomet lỏng , đối v ớ i thành phẩm có dạng hạt hoặc viên, bột, vảy hoặc mảnh nhỏ. - Phương pháp C: Phương pháp chuẩn độ , đối với chất dẻo có tất c ả các dạng đặc sít. CHÚ THÍCH: Tiêu chu ẩ n này có th ể áp dụng đối với các dạng hạt miễn là chúng đặc sít. Kh ố i l ượng riêng thư ờ ng được sử dụng đ ể theo d õ i sự bi ế n đổi c ấ u trúc vật lý hoặc thành phầ n của chất dẻo. Khối l ượng riêng cũng hữu dụng trong việc đánh giá t í nh đ ồ ng nhất của mẫu hoặc mẫu thử. Khối lượng riêng của ch ấ t dẻo thường hay phụ thuộc vào việc lựa chọn phương pháp chuẩn bị mẫu thử. Trong trường hợp này, các chi ti ế t ch í nh xác của phương pháp chuẩn bị mẫu thử phải được đ ư a vào trong phần đặc t í nh kỹ thuật của v ậ t liệu. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây l à cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi n ă m công b ố th ì áp dụng b ả n được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn kh ô ng ghi năm c ô ng bố th ì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 9848 (ISO 291), Chất dẻo - Kh í quyển tiêu chuẩn cho ổn định và thử nghiệm. ISO 472 Plastics - Vocabulary (Chất dẻo - Từ vựng). 3 Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn áp dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong ISO 472 và các thuật ngữ, định nghĩa sau. 3.1 Kh ố i lượng (mass) m Lượng chất có trong vật thể. CH Ú TH Í CH: Tính bằng kilogam (kg) hoặc gam ( g). 3.2 Khối lượng biểu kiến ( apparent mass) m APP Khối lượng của vật thể được xác đ ị nh bằng cân đ ã hiệu chuẩn thích hợp. CHÚ THÍCH: T í nh bằng kilogam (kg) hoặc gam (g). 3.3 Khối lư ợ ng riêng (dens i ty) r T ỷ số giữa khối lượng m và thể tích V (tại nhiệt độ t ) của mẫu, t í nh bằng kg/m 3 , kg/dm 3 (g/cm 3 ) hoặc kg/L (g/ml). CH Ú THÍCH: Những thuật ngữ dưới đây, trên cơ sở TCVN 7870-4 (ISO 80000-4), được nêu trong B ả ng 1 đ ể d ễ hiểu. Bảng 1 - Thuật ngữ kh ối l ượ ng riêng Thuật ngữ Ký hiệu Công thức Đơn vị Khối lượng riêng r m/v kg/m 3 kg/dm 3 (g/cm 3 ) kg/L (g/m l ) Thể tích riêng v V /m (= 1/ r ) m 3 /kg dm 3 /kg (cm 3 /g) L/ kg (mL/g) 4 Ổn định Môi trường thử nghiệm phải theo TCVN 9848 (ISO 291). Nói chung, không cần phải ổn định các mẫu ở nhiệt độ không đổi, v ì phép xác định đã đưa các mẫu đến nhiệt độ không đ ổ i. Các mẫu thử có sự thay đổi khối lượng riêng trong khi thử đến mức lớn hơn độ chính xác y ê u cầu th ì phải được ổn định trước khi đo để phù hợp với yêu cầu kỹ thuật vật liệu được sử dụng. Kh i sự thay đ ổ i khối lượng riêng theo thời gian hay các điều kiện khí quyển là m ụ c đ í ch chính của phép đo, các mẫu thử phải được ổn định như đ ã nêu trong đặc điểm kỹ thuật vật liệu, nếu không có đặc điểm kỹ thuật vật liệu th ì phải theo th ỏ a thuận của c á c bên liên quan. 5 Các phương pháp 5.1 Phương pháp A - Phương pháp ngâm 5.1.1 Thiết bị, dụng cụ 5.1.1.1 Cân phân tích hoặc thiết bị đư ợ c thiết k ế đặc biệt đ ể xác định kh ối lượng riêng , chính xác đến 0,1 mg. Có thể sử d ụng thiết b ị vận hành tự động. Khối lượng riêng có thể được tính tự động b ằ ng máy vi t í nh. 5.1.1.2 B ì nh ngâm : Cốc hoặc b ì nh ch ứ a miệng rộng có kích c ỡ phù hợp đ ể chứa ch ấ t l ỏ ng ngâm. 5.1.1.3 Giá đỡ c ố định , ví dụ giá khung tròn, để giữ b ì nh ngâm trên đĩa cân. 5.1.1.4 Nhiệt k ế , có vạch chia độ 0,1 o C, có d ả i nhiệt độ từ 0 o C đến 30 o C. 5.1.1.5 Dây kim loại (nếu c ầ n), không bị ăn mòn, có đường kính không lớn hơn 0,5 mm , để treo mẫu thử trong chất l ỏ ng ngâm. 5.1.1.6 Vật nặng , có khối lượng thích hợp để đảm bảo toàn bộ mẫu thử được ng â m, sử dụng khi khối lượng riêng của mẫu thử nhỏ hơn khối lượng riêng của chất lỏng ngâm. 5.1.1.7 Picnomet , có mao quản chảy tràn bên cạnh, để xác định khối lượng riêng của ch ấ t lỏng ngâm khi chất l ỏ ng này không phải l à nước. Picnomet phải được trang bị nhiệt kế chia vạch 0,1 o C , dả i nhiệt độ từ 0 o C đến 30 o C. 5.1.1.8 Bể ổn nhiệt , có khả năng điều chỉnh nhiệt độ chính xác ± 0,5 o C , sử dụng để xác định khối lượng riêng của chất lỏng ngâm. 5.1.2 Chất lỏng ngâm Sử dụng nước vừa cất hoặc nước khử ion hoặc chất lỏng thích hợp khác chứa không quá 0,1 % chất th ấ m ướt để giúp loại bỏ bọt khí. Chất lỏng hoặc dung dịch mà mẫu thử tiếp xúc trong khi đo phải không được ảnh hưởng đến mẫu thử. Các chất lỏng ngâm kh ô ng phải l à nước cất th ì không cần đo khối lượng riêng nếu ch ú ng có nguồn gốc r õ ràng và kèm theo gi ấ y chứng nhận. 5.1.3 M ẫ u thử Các mẫu thử c ó thể ở dạng đặc s ít trừ dạng bột. Các mẫu thử phải c ó k í ch thước thích hợp để tạo ra khoảng tr ố ng cần thiết giữa mẫu thử và bình ngâm và tốt nhất là c ó khối lượng không nhỏ hơn 1 g. Khi cắt các mẫu thử từ các mẫu lớn hơn, ph ả i sử dụng thiết b ị thích hợp để đảm bảo các đặc tính của vật liệu không b ị thay đổi. Bề mặt của mẫu thử phải nhẵn và không có các lỗ hổng để giảm thiểu các bọt khí khi ngâm trong chất lỏng, gây ra các sai số khác. 5.1.4 Cách tiến hành 5.1.4.1 Cân mẫu thử trong không khí, ch í nh xác đến 0,1 mg, trong khi được treo bằng sợi dây c ó đường kính tối đa 0,5 mm. Ghi lại khối lượng của mẫu thử. 5.1.4.2 Ngâm mẫu thử, vẫn treo bằng sợi dây, trong chất lỏng ngâm (5.1.2) chứa trong bình ngâm (5.1.1.2) trên giá đ ỡ (5.1.1.3). Nhiệt độ của chất lỏng ngâm ph ả i là 23 o C ± 2 o C (hoặc 27 o C ± 2 o C). Kh ử bọt khí dính bám b ằ ng sợi dây kim loại nhỏ. Cân mẫu đ ã ngâm chính xác đến 0,1 mg. Nếu tiến hành đo trong phòng có kiểm soát nhiệt độ, nhiệt độ của toàn bộ các thiết bị, gồm cả chất lỏng ngâm, phải nằm trong dải 23 o C ± 2 o C (hoặc 27 o C ± 2 o C). 5.1.4.3 Nếu cần, xác đ ị nh khối lượng riêng của các chất lỏng ngâm không ph ả i là nước theo các bước sau. Cân picnomet (5.1.1.7) rỗng và sau đ ó picnomet c ó chứa nư ớ c vừa c ấ t hoặc nước kh ử ion ở nhiệt độ 23 o C ± 0,5 o C (hoặc 27 o C ± 0,5 o C). Sau khi làm sạch và sấy khô picnomet, đổ đầy chất lỏng ngâm và tiến hành cân [cũng ở nhiệt độ 23 o C ± 0,5 o C (hoặc 27 o C ± 0,5 o C) ] . Sử dụng bể ổn nhiệt (5.1.1.8) để làm cho nước và chất lỏng ngâm có nhiệt độ ch í nh xác. Tính khối lượng riêng r I L , tính bằng gam trên centimet khối, của chất lỏng ngâm ở 23 o C (hoặc 27 o C) theo công thức (1). (1) trong đó: m IL l à khối lượng của chất lỏng ngâm, tính bằng gam; m w là khối lượng của nước, t í nh bằng gam; r w là khối lượng riêng của nước ở 23 o C (hoặc 27 o C), tính bằng gam tr ê n centimet kh ố i. 5.1.4.4 Tính khối lượng riêng r S , t í nh b ằ ng gam trên centimet khối, của mẫu thử ng â m ở 23 o C (hoặc 27 o C) theo công thức (2). (2) trong đ ó : m S ,A là khối lượng biểu kiến của mẫu thử trong không khí, t í nh bằng gam; m S,IL là khối lượng biểu kiến của mẫu thử trong chất lỏng ngâm, tính bằng gam. r IL là khối lượng riêng của chất lỏng ngâm ở 23 o C (hoặc 27 o C ) theo công bố của nhà cung cấp hoặc được xác đ ị nh như đã nêu trong 5.1.4.3, tính bằng gam trên centimet khối. Đ ố i với các mẫu thử có khối lượng r iêng nhỏ hơn khối lượng riêng của chất lỏng ngâm, phép thử có thể được tiến hành chính xác theo cùng phương pháp như nêu ở tr ê n, với ngoại lệ sau: vật nặng bằng ch ì hoặc vật nặng khác được gắn vào dây kim loại, như vậy vật nặng nằm dưới mức chất lỏng, nên mẫu thử cũng chìm trong chất lỏng trong thời gian ngâm. Vật nặng có thể coi như l à một phần của sợi dây treo. Trong trường hợp này, áp l ực từ dưới lên gây ra b ở i chất lỏng ngâm lên vật nặng phải được t í nh đến bằng cách sử dụng công thức sau, khác với công thức (2), để t í nh khối lượng riêng của mẫu thử: ( 3 ) trong đ ó m K ,I L là khối l ượng biểu kiến của vật nặng trong chất lỏng ngâm, tính bằng gam; m S+K , IL l à khối lượng biểu kiến của mẫu thử và vật nặng trong chất lỏng ngâm, t í nh bằng gam. Lực đ ẩ y của sợi dây treo trong không khí được coi như không đáng kể, để hiệu chính lực đẩy lên trong không khí xem Điều 6. 5.1.4.5 Tiến hành phép thử trên ít nhất ba mẫu thử và tính giá tr ị trung bình chính xác đến phần ngh ì n. 5.2 Phương pháp B - Phương pháp picnomet lỏng 5.2.1 Thiết bị, dụng cụ 5.2.1.1 Cân , chính xác đ ế n 0,1 mg. 5.2.1.2 Giá đỡ cố định (xem 5.1.1.3). 5.2.1.3 Picnomet (xem 5.1.1.7). 5.2.1.4 Bể ổn nhiệt (xem 5.1.1.8). 5.2.1.5 B ì nh hút ẩ m , được nối với hệ thống chân không. 5.2.2 Chất lỏng ngâm Theo quy định trong 5.1.2. 5.2.3 M ẫ u thử M ẫ u thử d ạng bột, hạt hoặc vảy phải được cân dưới dạng nguyên mẫu như đã nhận. Khối lượng mẫu thử phải nằm trong phạm vi từ 1 g đến 5 g. 5.2.4 Cách tiến hành 5.2.4.1 Cân picnomet (5.2.1.3) rỗng và khô. Cân lượng chất dẻo thích hợp trong picnomet. L à m ngập mẫu thử với chất l ỏng ngâm (5.2.2) và đuổi tất cả không khí bằng cách đặt picnomet trong b ì nh h ú t ẩ m (5.2.1.5) và hút chân không. Ngừng hút chân không và đổ đầy chất lỏng ngâm vào picnomet. Đ ể picnomet đến nhiệt độ không đổi [ 23 o C ± 0,5 o C (hoặc 27 o C ± 0,5 o C)] trong bể ổn nhiệt (5.2 . 1 . 4) và sau đó điền đầy chính xác đến giới hạn dung t í ch của picnomet. Lau khô và cân picnomet có mẫu và chất lỏng ngâm. 5.2 .4 .2 Đ ổ mẫu và chất lỏng ngâm trong picnomet ra và làm sạch picnomet. Đổ đầy nước c ấ t đã khử không kh í hoặc nước khử ion, đuổi không khí như ở trên, xác đ ị nh khối lượng của picnomet và các chất bên trong ở nhiệt độ thử. 5 .2.4.3 Lặp lại quá trình với chất lỏng ngâm nếu sử dụng chất lỏng ngâm không phải l à nước, và xác định khối lượng riêng của ch ấ t l ỏng ngâm đó theo quy định trong 5.1.4.3. 5.2.4.4 Tính khối lượng riêng r S , tính bằng gam trên centimet khối, của mẫu thử ở 23 o C (hoặc 27 o C) theo công thức (4). (4) trong đó: m S là khối lượng biểu ki ế n của mẫu thử, tính bằng gam; m 1 l à khối lượng biểu ki ế n của chất lỏng cần đổ đầy vào picnomet rỗng, tính bằng gam. m 2 là khối lượng biểu kiến của chất lỏng cần đ ổ đ ầ y vào picnomet có chứa mẫu thử, tính bằng gam. r IL là khối lượng riêng của chất lỏng ngâm ở 23 o C (hoặc 27 o C) theo công bố của nhà cung cấp hoặc được xác định theo quy đ ị nh trong 5.1.4.3, tính bằng gam trên centimet khối. 5.2.4.5 Ti ế n hành phép thử trên ít nhất ba mẫu thử và t í nh giá tr ị trung b ì nh chính xác đ ế n phần ngh ì n. 5.3 Phương pháp C - Phương pháp chuẩn độ 5.3.1 Thiết bị, dụng cụ 5.3.1.1 Bể ổn nhiệt (xem 5.1.1.8). 5 .3.1.2 Ống đong b ằ ng thủy tinh, dung tích 250 mL. 5.3.1.3 Nhiệt kế , có khoảng chia vạch 0,1 o C, với dải đo phù hợp để đo nhiệt độ thử. 5.3.1.4 B ì nh định mức , dung tích 100 mL. 5.3.1.5 Que khuấy bằng thủy tinh. 5.3.1.6 Buret , dung tích 25 mL, có thiết kế sao cho c ó thể giữ trong bể ổn nhiệt (5.3.1.1), có độ chính xác đến 0,1 mL. 5.3.2 Chất lỏng ngâm Cần hai chất lỏng có thể trộn lẫn với nhau và c ó khối lượng ri ê ng khác nhau. Một chất có khối lượng riêng nhỏ hơn khối l ượng riêng của vật liệu thử và chất lỏng kia có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của vật liệu thử. Khối lượng riêng của các chất lỏng khác nhau được nêu trong Phụ l ục A. Nếu cần, lấy vài mililit chất lỏng để thực hiện nhanh phép thử sơ bộ. Chất lỏng mà mẫu thử tiếp xúc trong quá trình đo phải không được ảnh hưởng đến mẫu thử. 5.3.3 M ẫ u thử M ẫ u thử phải có dạng đặc sít thích hợp. 5.3.4 Cách tiến hành 5.3.4.1 Dùng b ì nh định mức (5.3.1.4) đong chính xác 100 mL chất lỏng ng â m c ó khối lượng riêng nhỏ hơn (xem 5.3.2) v à o ố ng đong dung tích 250 mL sạch, khô (5.3.1.2). Đặt ố ng đong vào bể ổn nhiệt (5.3.1.1) điều c h ỉ nh ở nhiệt độ 23 o C ± 0,5 o C (hoặc 27 o C ± 0,5 o C). 5.3.4.2 Cho các miếng mẫu thử vào ống đong. Mẫu thử rơi xuống đáy ống đong và không có bọt khí. Để ống đong và mẫu thử ổn đ ị nh tại nhiệt độ bể, thỉnh thoảng khuấy. Nên giữ cố định nhiệt kế (5.3.1.3) trong chất lỏng. Điều này giúp cho nhiệt kế có thể kiểm tra nhiệt độ cân bằng đạt được tại thời điểm đo và đặc biệt nhiệt lượng b ị giảm đi khi pha lo ã ng . 5 .3.4.3 Khi nhiệt độ của chất lỏng l à 23 o C ± 0,5 o C (hoặc 27 o C ± 0,5 o C), d ùng buret ( 5.3.1.6) thêm từng mililit chất lỏng ngâm có khối lượng riêng lớn hơn. Sau mỗi lần th ê m, dùng đũa thủy tinh ( 5.3.1.5) khuấy chất lỏng, giữ thẳng đứng và tránh tạo bọt kh í . Quan sát ứng xử của những mi ế ng mẫu thử sau mỗi lần thêm chất lỏng có khối lượng riêng lớn hơn vào và khuấy. Trước tiên, các miếng mẫu thử rơi nhanh xuống đáy, nhưng càng nhiều chất lỏng có khối lượng riêng l ớn hơn được thêm v à o th ì t ố c độ rơi của mẫu thử sẽ càng chậm. Đến lúc này thêm từng 0,1 mL chất lỏng có khối l ượng riêng lớn hơn. Ghi tổng số lượng chất lỏng có khối lượng riêng l ớ n hơn đã thêm v à o khi những miếng mẫu thử nhẹ nhất lơ lửng trong chất lỏng, tại mức mà những miếng mẫu thử b ị khuấy không di chuyển lên hoặc xuống í t nhất trong 1 min. Tại th ờ i điểm này của phép chuẩn độ, ghi lượng chất lỏng có khối lượng riêng lớn hơn đã d ùng. Tiếp tục thêm ch ấ t l ỏ ng có khối lượng riêng l ớ n hơn cho đến khi những miếng mẫu thử nặng nhất được giữ ở mức cố định trong chất lỏng í t nhất 1 min. Ghi lượng chất lỏng có khối lượng riêng lớn hơn đã được thêm vào. Đối với mỗi cặp chất lỏng, thiết lập m ố i quan hệ giữa l ượng chất lỏng có khối lượng riêng lớn hơn được đưa thêm vào và khối lượng riêng của hỗn hợp thu được, vẽ đồ thị mối quan hệ. Khối lượng riêng của hỗn hợp l ỏ ng tại mỗi đi ể m trên đồ thị có thể được xác định bằng phương pháp picnomet. 6 Hiệu chính lực đẩy lên trong không khí Khi phép cân được thực hiện trong không khí, các giá trị “khối lượng biểu ki ế n ” nhận được phải được hiệu chính để bù cho ảnh hưởng của lực đ ẩ y lên trong không khí lên mẫu thử (và vật nặng bất kỳ đã sử dụng) và những quả cân đ ã sử dụng. Việc hiệu ch ỉ nh này cần thiết trong trường hợp nếu độ ch í nh xác của c á c kết quả yêu cầu nằm trong khoảng từ 0,2 % đến 0,05 %. Khối lượng thực m T , tính bằng gam, được t í nh theo công thức (5). (5) trong đó: m App l à khối lượng biểu kiến, t í nh bằng gam; r Air là khối lượng riêng của không khí (xấp x ỉ 0,001 2 g/cm 3 ở 23 o C/50 % RH và ở 27 o C/65 % RH), t í nh bằng gam trên centimet khối; r S là khối lượng riêng của mẫu thử (hoặc vật nặng bất kỳ đã sử dụng) ở 23 o C (hoặc 27 o C), t í nh bằng gam trên centimet khối; r L là khối lượng riêng của những qu ả cân đ ã sử dụng, t í nh bằng gam trên centimet khối; Xem Phụ lục B về phép l ấ y đạo hàm của công th ứ c (5). Để có độ chính xá c cao, cần phải t í nh đ ế n sự phụ thuộc của khối lượng riêng không khí v à o áp suất. Khối lượng riêng của không kh í có thể được tính bằng cách sử dụng C ô ng thức (6) hoặc Công th ứ c ( 7): Đối với các đi ề u kiện phi nhiệt đới (23 o C/50 % RH): r Air = ( r - 0,530 989 4) x 1,163 653 x 10 -5 (6) Đối với các điều kiện nhiệt đới (27 o C/65 % RH): r Air = ( r - 0, 875 98 8 1 ) x 1,16 0 6 88 3 x 10 -5 ( 7 ) trong đó r Air là khối lượng riêng của không khí ở áp suất r , tính b ằ ng gam trên centimet kh ố i r l à áp suất khí quyển, t í nh b ằ ng kilopascal. 7 Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau: a) viện dẫn tiêu chuẩn này; b) tất cả các thông tin cần thiết để nhận dạng đầy đủ mẫu đã thử, bao g ồ m phương pháp chuẩn bị mẫu v à xử lý sơ bộ, nếu có; c) phương pháp sử dụng (A, B hoặc C); d) chất lỏng ngâm sử dụng; e) nhiệt độ thử nghiệm ( 23 o C hoặc 27 o C); f) các giá trị đơn lẻ v à giá tr ị trung bình số học của khối lượng riêng; g) công bố hiệu ch í nh lực đ ẩ y đã thực hiện v à loại hiệu ch í nh, n ế u có; h) ngày thử nghiệm. Phụ lục A ( tham khảo) Hệ chất lỏng thích hợp để sử dụng trong phương pháp C C Ả NH BÁO: Một số hóa ch ấ t sau có th ể nguy hại. Bảng A.1 - Hệ chất lỏng đ ố i với phương pháp C Hệ chất lỏng Dải khối lượng riêng g/cm 3 Metanol/benzyl ancol 0,79 đến 1,05 Isopropanol/nước 0,79 đến 1,00 Isopropanol/dietylen glycol 0,79 đến 1,11 Etanol/nư ớ c 0,79 đến 1,00 Toluen/cacbon tetraclorua 0,87 đ ế n 1,60 Nước/ d ung dịch natri bromua a 1,00 đến 1,41 Nước/dung dịch canxi nitrat 1,00 đến 1,60 Etanol/dung dịch kẽm clorua b 0,79 đ ế n 1,70 Cacbon tetraclorua/1,3-dibromopropan 1,60 đến 1,99 1,3-Dibromopropan/etylen bromua 1,99 đến 2,18 Etylen bromua/bromofom 2,18 đến 2,89 Cacbon tetraclorua/bromofom 1,60 đến 2,89 Isopropanol/metylglycol axetat 0,79 đến 1,00 a Khối lượng riêng 1,41 tương đ ư ơng với ph ầ n khối lượng khoảng 40 % natri bromua. b Khối lượng riêng 1,70 tương đương v ớ i phần khối lượng khoảng 67 % kẽm clorua. Những ch ấ t dưới đây cũng có thể sử dụng trong các hỗn hợp khác nhau: Khối lượng riêng (g/cm 3 ) n-Octan 0,70 Dimetyl f ocmamit 0,94 Tetracloroetan 1,60 Etyl iodua 1,93 Metylen iodua 3,33 Phụ lục B (tham khảo) Hiệu chính đối với lực đẩy lên trong không khí Công thức (5) trong Điều 6 đối với khối lượng thực m T của mẫu thử (hoặc vật nặng bất kỳ đã sử dụng) có thể được hiểu như sau: Công thức (B.1) liên quan đến khối lượng của mẫu thử (hoặc vật nặng bất kỳ đã sử dụng) v à khối lượng của những quả cân cần thiết ở thời điểm c â n: (B.1) trong đó: m T khối lượng thực của mẫu thử (hoặc vật nặng bất kỳ đã sử dụng); m App là khối lượng biểu kiến của mẫu thử (hoặc vật nặng bất kỳ đã sử dụng); m B khối lượng của những qu ả cân; r Ai r là khối lượng riêng của không khí; r S là khối lượng ri ê ng của mẫu thử (hoặc vật nặng bất kỳ đã sử dụng) r L là khối lượng riêng của những quả cân. Sắp xếp lại Công thức (B.1) như sau: (B. 2 ) Vì ảnh hư ở ng của lực đ ẩ y không kh í r ấ t nhỏ, m APP có thể được giả định bằng m B và Công thức (B.2) có thể đơn giản hóa như sau: (B. 3 ) THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TCVN 7870-4 (ISO 80000-4) Đại lượng và đ ơ n vị - Phần 4: Cơ học. MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ v à định nghĩa 4 Ổ n định 5 Các phương pháp 5 . 1 Phương pháp A - Phương pháp ng â m 5.2 Phương pháp B - Phương pháp pinomet lỏng 5.3 Phương pháp C - Phương pháp chuẩn độ 6 Hiệu chính lực đẩy không khí 7 Báo cáo thử nghiệm Phụ lục A (tham khảo) Hệ chất l ỏ ng thích hợp để sử dụng trong phương pháp C Phụ lục B (tham khảo) Hiệu chính đối với lực đ ẩ y trong không khí Thư mục t à i liệu tham khảo